( I097 ) 



malgamatioii freybérieniie et l'amalgaination au cazo ou par coction ; exposé 

 du traitement électrochimique et des questions qui s'y rapportent. 



» Chapithe IV. — Description d'une usine électrochimique établie sur les 

 bases d'une usine d'essai, dans laquelle on traite à la fois i ooo kilogi'ammes 

 de rainerai. 



» Chapitre V. — Exposé de résultats obtenus dans le traitement élec- 

 trochimique et dans le traitement au cazo des minerais ordinaires du 

 Mexique, des minerais blendeux, du cuivre gris et de la galène argen- 

 tifère. 



» Le traitement électrochinrique consiste, comme je l'ai déjà dit, à 

 préparer les minerais de manière à ce que les composés d'argent et de 

 plomb qui en résultent, quand on opère sur la galène, soient solubles 

 dans une solution de sel ordinaire au maximum de saturation ; ces com- 

 posés sont le chlorure d'argent et le sulfate de plomb. La dissolution une 

 fois faite, et aussitôt qu'elle est éclaircie, on la fait passer dans des réser- 

 voirs en bois, où l'on opère la décomposition des sels métalliques, avec 

 des couples formés de lames de zinc et de lames de fer-blanc, ou de cuivre, 

 ou des amas de charbon bien calciné, ou bien encore avec des couples 

 composés de lames de plomb et des mêmes éléments électronégatifs. Les 

 lames de zinc ou de plomb sont placées dans des sacs en toile à voile rem- 

 plis d'eau salée saturée, plongeant dans la dissolution métallique, et les 

 autres lames dans celle-ci, puis on établit la communication entre les unes 

 et les autres au moyen de tiges métalliques. Avec des lames en zinc, on 

 obtient sur les autres lames un dépôt électrochimique en parties très-té- 

 nues, composé de tous les métaux facilement réductibles, l'argent, le cuivre 

 et le plomb; avec des lames de plomb, le dépôt est de l'argent plus ou 

 moins pur, suivant les proportions de plomb qui se trouvent dans la dis- 

 solution. 



» Au lieu de sacs en toile à voile, il vaut mieux employer des caisses en 

 bois de quelques millimètres d'épaisseur, passé à la vapeur pour enlever les 

 matières éxtractives solubles, ou des vases en terre demi-cuite, remplis, le 

 plus possible, de zinc amalgamé en fragments et de mercure. L'action est 

 alors plus régulière, et la quantité de zinc consommé est en proportion 

 atomique avec celle des métaux déposés. 



» En variant la composition des couples voltaiques, on arrive à séparer 

 successivement chacun des métaux en dissolution dans l'eau salée. 



» Les expériences, dont les résultats sont consignés dans mon ouvrage, 

 ont été faites sur des quantités de minerai qui ont varié depuis loo grammes 



